SULLA DILATAZIONE TERMICA DI ALCUNE AMALGAME 



343 



fetta liquidità , viga la legge di approssimazione che i metalli vi 

 conservino i loro rispettivi coefficienti di dilatazione e se fosse sen- 

 sibile la variazione di volume accompagnante la formazione loro. 



2° di sperimentare poi varie amalgame di zinco allo scopo di 

 calcolare la densità ed il coefficiente di dilatazione allo stato li- 

 quido di questo metallo, valori dati con riserva alla fine del la- 

 voro (**) sopracitato. 



Mi accinsi quindi a questo studio le cui operazioni diverse 

 possono designarsi come segue: 



1° Preparazione delle amalgame. 



2° Studio della loro temperatura di fusione. 



3° Preparazione e calibrazione dei dilatometri. 



4° Riempimento e pesate dei dilatometri. 



5° Determinazioni delle densità alle varie temperature e dei 

 coefficienti di dilatazione. 



0° Calcoli relativi. 



7" Confronti e discussione dei risultati. 

 1. 11 mercurio che mi servì per le amalgame era stato da 

 me chimicamente purificato in laboratorio e col metodo del bi- 

 cromato potassico e con quello dell'acido nitrico; i metalli sta- 

 gno, piombo , zinco , erano purissimi e provenivano dalla casa 

 Trommsdorff. Le pesate tutte vennero fatte, mediante il metodo 

 della tara, con una bilancia di precisione fino al decimo di mil- 

 ligrammo. Determinate le proporzioni opportune dell'uno e del- 

 l'altro metallo formavo la amalgama in un piccolo crogiuolo di 

 carbone di storta lasciando sciogliere a dolce calore il metallo 

 solido nel mercurio affinchè minima fosse la quantità di quest'ul- 

 timo volatilizzata e rimescolando con un piccolo agitatore di ferro. 

 Ecco la Tabella delle amalgame preparate e studiate: 



